205] Die anodische Zerstäubung des Kupfers. 7 



ist lediglich durchlässiger für Strom als die letztere, d. h. bei gleicher 

 SpannungsdiÖ'erenz geht durch den Quadratzentimeter der Kupfer- 

 oberfläche mehr Strom als beim Aluminium, und zwar bleibt diese 

 Stromstärke keineswegs zeitlich konstant, sondern sie ändert sich 

 bei niederen Klemmenspannungen im einen, bei höheren im andern 

 Sinne. Hierüber und über die damit eng verknüpften Aenderungen 

 im chemischen Verhalten des Kupfers gibt Tabelle 1 Aufschluss. 

 Folgende Versuchsanordnung liegt ihr zu Grunde. 



Als Anode diente ein Draht von reinstem Kupfer von 2 mm 

 Dicke, derselbe tauchte 10 mm tief in den Elektrolyten ein. Damit 

 die Oberfläche durch verschiedene Benetzung u. dgl. nicht ver- 

 ändert würde, war der nicht eintauchende Teil des Drahtes ein 

 Stück weit mit Asphalt überschmolzen. Als Kathode diente ein 

 beliebiges Kupferblech, und als Elektrolyt hier wie später Akkiimu- 

 latorenfüllsäure vom spez. Gew. 1,175. Diese Schwefelsäure, von 

 hohem Leitvermögen [K^g = 0,698), war für die Beobachtung von 

 Uebergangswiderständen besonders geeignet, anderseits in vorzüg- 

 licher Reinheit stets zur Hand. 



In den folgenden Tabellen sind die Beobachtungsintervalle von 

 vier Minuten voneinander durch Horizontalstriche getrennt. Die 

 Spalten enthalten der Beihe nach die Zeiten, die SpannungsdiÖe- 

 renz ;c zwischen dem Anodenmetall und dem Quecksilber der Ver- 

 gleichselektrode in Volts, die Stromstärke / in Amperes und die 

 durchschnittliche Elektrolyttemperatur t in Celsiusgraden. 



Jedes Beobachtungsintervall besteht aus zwei Werten. Der 

 erste ist möglichst rasch nach der Spannungserhöhung, der zweite 

 mit Ablauf der vierten Minute gemessen. Man erkennt daraus den 

 Sinn der freiwilligen zeitlichen Aenderung von <r und / und damit 

 Zunahme oder Abnahme des anodischen Hemmnisses. 



Viel ausgeprägter als beim x\luminium sind beim Kupfer die 

 freiwilligen Aenderungen von ~ und /, d. h. des anodischen Hemm- 

 nisses, der Sinn ist jeweils der gleiche. Erst Abnahme von ?", Zu- 

 nahme von TT während des Beobachtungsintervalles, dann ein üm- 

 kehrpunkt; von da ab wächst dann i zeitlich, ;r fällt. Das Ende 

 der letzteren Bewegung trifft mit der Zerstäubung der Kupferanode 

 zusammen. Die Bemerkung Buffs, man beobachte ähnliche Ver- 

 hältnisse wie beim Aluminium in auffallendem Grade beim Kupfer, 

 bestätigt sich, auch seine Beschreibung des Verhaltens der Kupfer- 

 anode stimmt im wesentlichen mit den vorliegenden Tabellenbemer- 

 kungen überein. 



